40 
M 8 
co 21 Mn 
Guss 1 
co 21 Mn 
co 21 Mn 
Guss 2 
co 16— 17 Mn 
P 6 
co 16 Mn; 8 Al 
36 a 
<x) 30 Mn ; 10 Al 
70 
co 17—18 Mn; 8-9 Al 
71 
il 
co 25 Mn ; 14 Al 
Sämtliche Bronzen kamen in nicht künstlich gealtertem 
Zustande zur Untersuchung; allerdings lagen zwischen Guss und 
erster ballistischer Messung teilweise mehrere Monate. Nur von 
der Probe M8 standen zwei Gussstücke zur Verfügung. Das 
eine derselben — welches im folgenden mit b bezeichnet 
werden möge, — wurde nach dem Guss zunächst durch 
50stündiges Erhitzen bei der Siedetemperatur des Toluols (110°) 
„gealtert“ und erst in diesem Zustande untersucht. 
Es sollen jetzt in grossen Zügen die erhaltenen Versuchs- 
ergebnisse dargestellt werden ; eine ausführlichere Publikation 
ist demnächst für die „Annalen der Physik“ in Aussicht genommen. 
M 8 und Guss 1. 
Um einen besseren Überblick zu gewinnen , sind die 
ballistischen Aufnahmen von M 8 in ihren wesentlichsten Typen 
in Fig. 1 graphisch dargestellt. Als Abscissen sind die Tempe- 
raturen und als Ordinaten die zugehörigen Jnduktionswerte 53 
aufgetragen. Wie man aus diesen Aufzeichnungen (Curve I) 
ersieht, nimmt die Magnetisierbarkeit der ungealterten bleihaltigen 
Bronze M 8 mit wachsender Temperatur sofort stark ab, bis bei 
120° ganz allmählich der kritische Punkt (§) = 8,6 cm - Gg^sec - Ü 
erreicht wird: die Bronze ist so gut wie unmagnetisierbar; sie 
verbleibt in diesem Zustande, wenn man die Temperatur noch 
höher treibt. Ohne indessen den magnetischen Umwandlungs- 
punkt allzu weit zu überschreiten, überliess ich die Probe bei 
130° einer langsamen Abkühlung (Curve I); bei 115° stellte 
